encontradas durante a operacao de lavagem podem seramenizadas:A.Reaplicando-se uma camada de emulsificadorB.Aumentando-se a pressao de agua usada durante a operacao de lavagem.C.Mergulhando a peca em agua ferventeD.Fazendo-se uma preparacao na superficie adequada da peca e usando-se um maiortempo de emulsao84.Qual dos seguintes metodos de aplicacao de revelador e normalmente consideradoo mais eficaz:A.esfregandoB.pincelandoC.imersaoD.pulverizacaoLiquidosPenetrantes Questionario885.Qual das seguintes denominacoes nao e uma maneira usual de designar orevelador:A.Revelador secoB.Revelador nao aquosoC.Revelador umidoD.Revelador com alta viscosidade86.Qual das seguintes causas e um possivel motivo de falsas indicacoes depenetrante:A.Lavagem excessivaB.Aplicacao inadequada do reveladorC.Pecas ou penetrantes muitos frios durante o tempo de penetracaoD.Fiapos ou sujeiras.87.Residuos de penetrante podem ficar depositados sobre aberturas inerentes a pecacomo nervuras, chavetas, rasgos, etc. qual das proposicoesseguintese a reacao mais comum causada pelos residuos:A.Desfolhamento da pinturaB.Trinca ou fadigaC.Rompimento antecipado da estruturaD.Corrosao causada pela acao dos residuos88.O processo que emprega o revelador para detectar os residuos de penetranteretidos nas descontinuidades e denominado:A.Processo de limpeza posteriorB.Processo de emulsaoC.Processo de secagemD.Processo de afloramento89.Uma trinca larga usualmente apresentara uma indicacao de penetrante como:A.Uma linha larga e confusaB.Em forma de BulboC.Uma linha pontilhadaD.Uma linha continua90. Aindicacao de uma gota fria um ensaio por liquido penetrante na superficie de umfundido e normalmente:A.Uma linha pontilhadaB.Um amontoado de pequenas indicacoesC.Uma grande bolhaD.Uma linha continua e rugosa91. Aindicacao de um dobramento de forjamento em um ensaio por liquido penetrantesera normalmente:A.Uma indicacao aproximadamente circularB.Um amontoado de indicacoesC.Uma linha pontilhadaD.Uma linha continua92.Em um ensaio por liquido penetrante, indicacoes circulares na superficie dapeca podem ser indicacao de:A.Trincas por fadigaB.Sobreposicao de soldaC.Gotas quentesD.Porosidades93.Qual das seguintes denominacoes nao e uma maneira usual de designar orevelador:A.Revelador secoB.Revelador nao aquosoC.Revelador umidoD.Revelador com alta viscosidade94.Realizando-se um ensaio com um penetrante removivel com agua, o tempoaproximando de permanencia para peca fundida em aluminio deveraser:A.De 3 a 5minutosB.De 20 a25 minutosC.30 minutosD.De 5 a 15minutos95.Realizando-se um ensaio com penetrante colorido, onde as indicacoes dedescontinuidades sao grandes, o nivel de brilho de luz branca na pecanaarea inspecionada, nao devera ser menor do que:A.3 a 5 foot candle ou 32 a 54 LuxB.10 a 20 foot candle ou 108 a 215 LuxC.70 a 100 foot candle ou 753 a 1.076 LuxD.30 a 50 foot candle ou 323 a 539 Lux96.Se um ensaio com liquido penetrante e feito usando-se um penetrante colorido emSpray, a temperatura da area testada nao podera ser maisbaixaque:A.32oC ou 90oFB.44oC ou 40oFC.6,6oC ou 20oFD.16oC ou 60oFLiquidosPenetrantes Questionario997.Qual dos seguintes metodos nao e recomendado para a remocao de graxa dasuperficie de uma peca a ser examinada:A.Degradacao por vaporB.Limpeza alcalinaC.Limpeza com solventeD.Lavagem com agua quente98. Arazao da dificuldade da reinspecao de uma peca que tenha sido inspecionada comliquido penetrante e devido:A.A primeira inspecao, deixar um filme oleoso sobre a superficie.B.O penetrante usado durante a segunda inspecao nao sera suficientemente viscosopara executar o testeC.As indicacoes da primeira inspecao interferirem com as indicacoes da segundainspecao.D.O residuo seco do penetrante deixado nas descontinuidades nao pode dissolverprontamente e o reteste pode se duvidoso.99.Qual das seguintes substancias sao materias estranhos tipicas que podembloquear as aberturas das descontinuidades se a superficie da peca asertestada nao estiver apropriadamente limpa.A.Agua.B.Oxido.C.Carvao e grafite.D.Todas estas respostas estao certas.100.Diferentes tipos de descontinuidades em varios materiais requerem